506 



Chemisches Orleichgewickt 



zwischen ^ und f 2 , etwa bei E,' dann tritt 

 hier die Umwandlung i : (fest) -+- f 2 (fest) ; 

 Schmelze E ein. 



Fig. 27. 



In diesera Punkt scheiden sich also beim 

 Abkiihlen aus der Schmelze zwei feste Phasen 

 ab, es ist das also ein eutektischer Punkt. 

 Das Schmelzdiagramm hat dann die in 

 Figur 28 wiedergegebene Gestalt. 



Fig. 28. 



Schmelzen, deren Zusammensetzung zwi- 

 schen A und fj oder zwischen f 2 und B h'egt, 

 erstarren, ganz so wie ini Falle der unbegrenz- 

 ten Mischbarkeit, schlieBlich zu Mischkris- 

 tallen der gleichen Zusammensetzung. Beim 

 weiteren Abkiihlen der Mischkristalle wird 

 eventuell, wenn die Kurve f x L bezw. f 2 L' 

 getroffen wird, Entmischung eintreten. Liegt 

 dagegen die Zusammensetzung der Schmelze 

 zwischen f x und f 2 , dann erstarrt sie schlieB- 

 lich zu einem Konglomerat von Mischkristallen 

 der Zusammensetzung f t und f 2 . Die Ab- 

 kuhlungskurven soldier Mischungen zeigen 

 natiirlich bei der eutektischen Temperatur, 

 welche dem Punkt E' entspricht, ein hori- 



zontales Stiick. Ein Schmelzdiagramm dieses 

 Typus zeigt z. B. das System Kaliumnitrat- 

 Thalliumnitrat. Den einzelnen Feldern des 

 Diagramms entsprechen folgende Zustande: 

 Oberhalb A'E'B' homogene Schmelze, inner- 

 halb AA'fjL und BB'f,L' homogene feste 

 Losungen. Innerhalb Lf^L' zwei feste 

 Phasen, innerhalb A'E'f x und B'E'f 2 feste 

 und fllissige Losung. 



Es kann aber auch (vgl. Fig. 27) die Zu- 

 sammensetzung der entstehenden Schmelze 

 auBerhalb f Ja, etwa bei U, liegen. Eine solche 

 Schmelze kann natiirlich nicht aus ^ und f, 

 entstehen. Sie kann vielmehr nur dadurch 

 entstehen, daB sich 1\ in diese Schmelze und 

 f 2 umwandelt. Hier besteht das Gleich- 

 gewicht fj (fest) ^ Schmelze U +f 2 (fest). 

 Die Mischkristalle fj schmelzen zu einem 

 Brei von festem f' 2 und Schmelze, dieser 

 vierfache Punkt ist also analog den Schmelz- 

 bezw. Umwandlungspunkten von Verbin- 

 dungen wie Anthracenpikrat oder Glauber- 

 salz (vgl. oben S. 497). Man bezeichnet solche 

 Punkte auch als Umwandlungspunkte. 

 Das Schmelzdiagramm erhalt dann die in 

 Figur 29 wiedergegebene Gestalt. 



L' B 



Fig. 29. 



Schmelzen, deren Zusammensetzung zwi- 

 schen B und f 2 liegt, erstarren schlieBlich zu 

 Mischkristallen der gleichen Zusammenset- 

 zung. Eventuell findet beim weiteren Ab- 

 kiihlen dieser Mischkristalle Entmischung 

 statt, wenn die Linie f 2 L/ getroffen wird. 



Liegt die Konzentration der Schmelze 

 zwischen f x und f 2 dann wird, wenn die Tem- 

 peratur des Umwandlungspunktes erreicht 

 ist, Schmelze von der Zusammensetzung 

 TJ neben Mischkristallen von der Zusammen- 

 setzung f 2 vorhanden sein. Wird dem System 

 nun weiter Warme entzogen, so bleibt nach 



